221 



Es muy variable la composicion de este boro. La siguiente 

 aiialisis da idea de las proporciones raedias de las sustancias 

 que entran en ella. Carbono 4,2; aluminio 6,7; boro 89,1; 

 total 100. Si se lograsen cristales algo abultados y no maclados 

 deesla suslaucia, desoguro se podria emplear en joyeria. 



3.* La variedad miis dura de boro, incomparablemente 

 mas que la primera, se obliene llevando al eslremo la accion 

 del acido borico en esccso en el aluminio a lemperatura lal, 

 que todo el acido borico se volalilice rapidisiniamenle. Asi es 

 que para obtener uno 6 dos grarnos de esta sustancia, es nie- 

 nester volatilizar en vasos cerrados, en los aparalosde carbon 

 antes descritos, 20 6 30 grarnos de acido borico, calentando 

 cada vez por dos 6 tres boras. Queda en el crisol una masa 

 ilena de oquedades, de color de chocolate claro, muy pare- 

 cida a la variedad de diamante que llaman botcr, atestada de 

 cristales de boro muy brillantes, y a los cuales bay que qui- 

 lar todavia el hierro 6 los melales estranos, y un poco de alu- 

 minio, por medio de lasosa y el acido clorhidrico. No se puede 

 por desgracia separar asi del boro la alumina que lo empana, 

 y cuya existencia se reconoce facilmente. Por esta razon no 

 podemos dar su aoalisis, aunque tengamos a esta sustancia 

 por la mas pura de las tres variedades con toda evidencia (1). 



Mirada con el microscopic esta masa de boro, parece cora- 

 puesla enteramente de cristalitos: a la simple vista se divisan 

 claros y distinlos, aunque muy chicos e inmedibles. Es tan 

 dura esta sustancia, que en senlir de los joyeros no la escede 

 la del diamante; y luego de emplearla se la vuelve a encon- 

 Irar con igual grado de finura que antes, lo cual parece ser 

 un caracler del polvo bueno de diamante. Se aplasta asimis- 

 mo con suma dificultad, presentando en este punto grandisima 

 analogia con la variedad de diamante que los lapidarios lla- 

 man bowr. 



(1) Notese que la alumina, combinada con el carbon que contiene 

 boro, y acaso con el mismo boro, puede dar oxido de carbono y cloruro de 

 aluminio. Hemos tenido que separar con sumo cuidado, antes de todas 

 nuestras analisis, la alumina del boro, escojiendo los mejores cristales, a 

 fin de salvar cuanto fuesc posible la citada causa de error. 



